796 



führen, namentlich wenn begleitender Pyrit oder Markasit durch 

 die Bromlauge stärker angegriffen ist. 



Löllingit (FeAs 2 ) bedeckt sich nach 10 Min. langer Ein- 

 wirkung der kalten Silberlösung mit Silberkrystallen und wird 

 durch Bromlauge etwas langsamer als Mispikel zu Eisenoxyd, 

 was gut haftet, oxydirt 1 ). Es Hessen sich Löllingiteinschlüsse in 

 einem Fahlerz (vom Altai) so deutlich kenntlich machen. 



Millerit (NiS) 5 Min. bei 70" C. mit der Silberlösung 

 erwärmt, färbt sich violett blau. Bromlauge wirkt etwas langsam 

 ein: 10 Minuten bis zu einer Stunde sind erforderlich, um den 

 Millerit oberflächlich mit gut haftendem, schwarzem Nickelsuper- 

 oxyd 2 ) zu bedecken. Durch Ferridcyanwasserstoff (Ferridcyan- 

 kaliumlösung mit einigen Tropfen Salzsäure versetzt) geht das 

 Nickelsuperoxyd sofort in braungelbes Ferridcyannickel über. 

 Ferrocyanwasserstoff (Ferrocyankaliumlösung mit einigen Tropfen 

 Salzsäure versetzt) wandelt das Nickelsuperoxyd in apfelgrünes 

 Ferrocyannickel 3 ) um. welches an Schliffflächen nicht gut haftet, 

 jedoch besser an eckigen Stücken und ganz besonders gut an 

 haarförmigen Milleritkrystallen. 



Glanzkobalt (CoAsS) erweist sich gegen die Silberlösung 

 sehr widerstandsfähig: 5 Min. mit fast zum Kochen erhitzter 

 Lösung behandelt, läuft er nur schwach röthlich an. und scheidet 

 etwas Silber ab. In der Bromlauge bedeckt er sich nach 5 bis 

 10 Min. mit schwarzem, gut haftendem Kobaltsuperoxyd. Mit 

 Ferridcynnkaliumlösung und einigen Tropfen Salzsäure zusammen- 

 gebracht, wandelt sich Kobaltsuperoxyd in dunkelbraunes Ferrid- 

 cyankobalt um 4 ). 



Der rhombisch krystallisirende . eisenhaltige Glaukodot 



As S ) färbt sich beim Erhitzen mit der Silberlösung bis 60 0 



rasch blau. Durch Bromlauge färbt er sich nach einer Minute 

 hell braun wie Mispikel, bei längerer Einwirkung wird der Ton 



') Man kann auch eine alkaliärmere Lauge anwenden (25 Cc 

 Bromwasser + 2 gr KHO). 



') Da Nickel- und Kobaltsuperoxyd aus der Bromlauge Sauer- 

 stoff entwickeln, muss man von Zeit zu Zeit die oxydirenden Minerale 

 schwach erschüttern, damit anhaftende SauerstofTblasen sich von letz- 

 teren loslösen. 



') In Folpe der Chlorentwicklung (Ni 2 0 3 + 6 HCl) bildet sich auch 

 etwas braungelbes Ferridcyannickel. Durch wohl regelmässig beige- 

 mengte Spuren Berlinerblau erhält das Ferrocyannickel einen mehr 

 bläulichen Ton. 



*) Mit Salzsäure versetzte Ferrocyankaliumlösung giebt grauprrünes. 

 rasch blau werdendes Ferrocyankobalt, dem etwas braunes Ferrid- 

 cyankobalt beigemengt ist; der Niederschlag haftet nicht gut. 



